UBER DAS TITAN. 



205 



bere Farbe bei manchen 



sehr 



den Wiirfeln deutlich, die vielleicht 



vollig ohne Luftzutritt erkalteten und darum nicht anlaufen konnten. 



Mit Kalihydrat geschmolzen, entwickelt das Stickstofftitan reichlich Am- 

 moniak, eben so beim Gliihen in Wasserdampf. In Chlorgas erhitzt, verbrennt 

 es zu Titanchlorid, aber selbst in inniger Vermengung rait Kohle bildet es 

 dabei keine Krystalle von Titan-Cyanchlorid , wie schon oben erwahnt wurde. 



Zur Bestimmung seiner quantitativen Zusammensetzung war es hinreichend, 

 den Titangehalt darin durch Oxydation zu Titansaure zu ermitteln und aus dem 

 Verlust den Stickstoff zu berechnen. 



Die Verbrennung geschah in einem Platintiegel iiber der Spirituslampe 

 und erforderte zur Vollendung jedes Mai tiber eine Stunde. Zuerst liefen die 

 Bliittchen stahlfarben an und dann vergtimmten sie. Dabei zeigte sich die Er~ 

 scheinung, 



Gerausch zu zerspringen anfingen, und zwar immer erst, als die Verbindung 

 schon fast vollstandig zu Titansaure oxydirt war und die Hitze verstarkt 

 wurde, so dass es aussieht ; als ob die Erscheinung mit den von meinem 



dass in einer gewissen Periode der Oxydation die Stuckchen mit 



• • 



ausgezeichneten Freunde so schon dargelegten Ubergangen der einen Titan- 

 siiure-Modification in die andere im Zusammenhang stehe. Die gebildete Ti- 

 tansaure war heiss citrongelb, nach dem Erkalten gelblichweiss , wakrend die 

 auf diese Weise aus den Wiirfeln gebildete stets heller oder dunkler zimmt- 



braun 



war. Bei 500facher Verg 



zeigte sich die erstere deutlich 



d 



Glasflache, worauf sie sich 



krystallinisch , durchscheinend. 



; 276 Grm. in dichten, glanzenden 

 gebildet hatten, abgelosten Bliittchen gaben ; 334 Grm. Titansaure, entspre 

 chend 72,76 Proc. Titan. 



0.2345 Grm. in fflan: 



glanzenden Blattchen von anderer DarsteUung gaben 



0,2810 Titansaure = 72,02 Titan. 



0,646 Grm. als dunkel kupferiarbenes Pulver gaben 0,773 Titansaure 



71,94 Titan. 



Das Mittel aus diesen drei Zahlen ist 72,24 Proc. Titan, also 27,76 Proc. 



Stickstoff. 



Dies entspricht der Formel 



nach welcher dieses Stickstofflitan 



100 



Phys.Classe. IV. 



Aa 





